238 



ähnlich der, die bei den Zeolithen angewandt werden kann 1 ). 

 Sie besteht darin, krystallisirten Substanzen durch Temperatur- 

 erhöhung verflüchtigbare Stoffe, z. B. Wasser, zu entziehen, ohne 

 das Krystallgebäude derart zu erschüttern, dass ein Zusammen- 

 sturz des letzteren eintritt, Zeolithe geben ihren Gehalt an 

 Wasser leicht mehr oder weniger vollständig beim Erhitzen 

 ab. Hierbei werden die vorher klaren Krystalle bald trübe. Die 

 unansehnlichen Erhitzungsproducte lassen sich indess sehr leicht 

 durch Bedecken mit einem Tröpfchen Oel klären, und dieselben 

 zeigen dann, dass nicht, wie man vermuthen möchte, ein wirres 

 Haufwerk der einzelnen Theilchen, vielmehr eine in ihren Theilen 

 wohlgeordnete, krystallisirte Verbindung vorliegt, deren bestimmte 

 chemische Zusammensetzung sich im Hinblick auf die Natur der 

 verflüchtigten. Bestandtheile ergiebt, Der Rest stellt somit eine 

 Pseudomorphose nach der ursprünglichen Substanz dar. Da die 

 Theile der nun vorliegenden Verbindung in gesetzmässiger und 

 paralleler Stellung zu einander sich befinden, so ist ihre physi- 

 kalische Natur leicht zu untersuchen. Als Ausgangsobject zur 

 Darstellung des Magnesiumoxyds nach der besprochenen Methode 

 bietet sich das in der Natur krystallisirt vorhandene Magnesium- 

 hydroxyd (Mg (OH) 2 — MgO . H 2 0), der Brucit, dar. Dieses 

 hexagonal krystallisirende Mineral wird beim Erhitzen trübe und 

 verliert hierbei, wie die chemische Analyse erkennen lässt, voll- 

 ständig das in seiner Constitution enthaltene Wasser. 



Es liegt mithin nach dem Erhitzen MgO vor. 



Die trüben Blättchen bewahren bei und nach der Temperatur- 

 erhöhung ihren Zusammenhalt, Indess deutet eine Verminderung 

 ihrer Härte bereits eine innere, physikalische Veränderung an. 

 Beim Berühren mit einer Nadel sind sie weich wie Leder oder 

 Filz anzufühlen. 



Bedeckt man die trüben Blättchen mit einem Tropfen Oel, 

 so Averden sie soweit durchsichtig, dass sie im durchfallenden 

 Lichte untersucht werden können. 



Der ursprünglich vorliegende Brucit liess in seinen Spalt- 

 blättchen nach der Basis das Verhalten eines optisch einaxigen 

 Körpers erkennen. In Folge des grossen Unterschiedes zwischen 

 ü) und s 2 ) tritt das schwarze Kreuz schmalarmig und scharf 



x ) F. Rinne. Ueber die Umänderungen, welche die Zeolithe durch 

 Erwärmen bei und nach dem Trübewerden erfahren. Sitzungsber. der 

 königl. preuss. Akademie d. Wissensch., 1890, XL VI, p. 1163. 

 2 ) M. Bauer bestimmte für rothes Licht 

 ü) = 1,560 

 e = 1,581. 



K Jahrb. für Mineralogie etc., Beilage-Bd. II, 1882, p. 70. 



